212 OBSERFATIONS SUR LA PHVSlQVEf 



I I. 



MItal m ozysDiQu e. 



Pour preparer I'oxide ou I'acide de ce mecal , j'ai pris du fulfure de 

 hiolybdene ou mine fulfureufe de molyhdene de Schlakenwald en 

 Boheme. L'ayant bien depouille de toute fa gangue,on la broya pendant 

 dix-huit heures dans un mortier de verre avec une fuffifante quantite de 

 porade de foude , en rarrofant fouvent & peu a ia fois. On lavoit enfuite 

 la mjfTe dans de I'eau bouillante diftillee , jufqu'a ce que I'eau ne contint 

 aucune parrie faline. Le refidu etoit une poudre noire qu'on faifoit digeret 

 dans I'acide nitrique dont la gravire fpecifique etoit = 1,285); & on 

 repetoit I'operation jufqu'a ce que la poudre devint parfaitemenc blanche. 

 L'acide nitrique fe decompofe ; fon gaz azotique uni a un peu d'cxigcne 

 fe degage fous forme de gaz riitreux ; & fon oxigene s'unilfant foit avec 

 le foufre , foit avec la moiybdene , forme 8c de I'acide fulfurique & de 

 l'acide molybdique tres-pur depouille de toute parrie ferrugineufe ; cat 

 s'il fe trouve du fer, comme il y en a le plus fouvent, il eft change en 

 oxide, & dllTous par l'acide fulfurique. 



On lave enfuite cet oxide blanc de moiybdene pour le depouiller de 

 tout I'acide nitrique & fulfurique qui pourroit y etre adherent. 



On voir que cette methode de preparer I'oxide molybdique eft prefe- 

 rable a celtes de Bergman &C de Hielm ; car par la methode de Bergman , 

 non-feulement on perd beaucoup d'oxide j mais il eft toujours fouille par 

 des parries heterogenes qui lui donnent la couieur jaune. Dans I'autre 

 methode on perd moins de fubftance , mais il refte toujours du foufre du 

 fer de l'acide fulfurique qui donne la couieur jaune a cet oxide. 



Cet oxide molybdique a ete traire comme i'oxide tungftique I'a ete 

 ci-devant. Toute I'operation & les circonftances ont ete les memes. 



Le metal qui avoir ere bien fondu etoit a fa furtace d'une couieur de fet 

 cendre. A la caffure cette couieur eroit plus claire. II etoit grenu^ plutot 

 mol que dur. Sur la pierre de touche il laiffe une trace cendree , mais fans 

 eclat merallique. II eft fragile, & quoique reduit en poudte, I'aimant ne 

 I'attire pas. 



Suivant M. Haidinger la gravite fpecifique de ce metal eft a celle de 

 Feau diftil!ee= 6,^6^ a la temperature de 10 degres du thermometre de 

 Reaumur. 



J'ai obferve a la furface d'un de ces metaux quelques cavites ou le 

 metal avoit criftallife; mais les ctiftaux etoienc fi petits que je n'ai pu en 

 determiner les formes, 



Le celebre Velthsim eft le premier qui ait foupgonne que la moiybdene 

 contenoit un demi-me'tal particulier. Scheele & Bergman niirent cette 

 conjedure au-dela de tou: doute. Bergman condut avec laifon c[ue cette 



